3i6 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



passer un courant très lent de gaz chlorhydrique. An bout de trois quarts 

 d heure, on obtenait une masse fondue, opaque, couverte de Limelles d'ap- 

 parence hexagonale qui, parfois, se séparaient du reste en se déposant sur 

 les parties supérieures de la nacelle. 



Par l'eau acidulée on les isolait et on les débarrassait d'autres produits 

 cristallins, borates et chloroborates, solubles dans les acides étendus. 



Ces lamelles constituent le borostannate B-0\SnO-.CaO ('); elles sont 

 incolores, transparentes, difficilement fusibles, peu attaquables par l'acide 

 chlorhydrique, même concentré. On peut rarement les oblenir complète- 

 ment exemptes de bioxyde d'étain cristallisé, et il faut choisir de préfé- 

 rence, pour l'analyse, les cristaux qui se déposent sur la partie supérieure 

 de la nacelle. 



On peut obtenir le même produit exempt de bioxvde en faisant réagir la vapeur de 

 tétrachlorure d'étain, entraînée par un courant d'air sec, sur du borate de chaux, porté 

 au rouge vif, dans une nacelle dejjlatine; les cristaux sont, dans ce cas, beaucoup 

 plus nets et mieux formés. Voici leurs caractères cristallographiques, d'après l'examen 

 qu'a bien voulu en faire M. de Schulten. 



Ils se présentent en rhomboèdres basés, très aplatis suivant la base. 



On observe les faces a'(oooi) el e^(l^o'\l). Ij'angle des normales a'e^ mesuré au 

 goniomètre, a été trouvé égal à 75''24'. Calculé au moyen de la valeur de l'axe c des 

 cristaux naturels (Dana, System of Mineralogy) qui, d'après Brôgger, est de 0,8221, 

 cet angle est égal à 75°! 5'. Sur rt' les reflets sont bons; la face e' donne de mauvaises 

 images. 



Les cristaux sont uniaxes, négatifs, comme le produit naturel. Ils sont incolores, 

 transparents, à éclat vitreux, fragiles. Les plus grands atteignent 1""», 2 de largeur 

 sur 0""°, 01 d'épaisseur. 



Ces caractères identifient ce composé avec la Nordenskiulc/ine découverie 

 par Brogger, en 1887. Toutefois, d'après les analyses de Clève, le produit 

 naturel, qui est toujours plus ou moins coloré en jaune, contient près de 

 I pour 100 de zirconeet laisse une perte au feu de 1,7 pour 100; ce qui 

 tendrait à expliquer les différences de densité, qui sont 4)2 pour la Nor- 

 denskiôkline , d'après Clève, et 4,8 pour le composé artificiel à iS", d'après 

 les déterminations de M. de Schulten. 



Les procédés que nous venons d'indiquer peuvent s'appliquer aussi, 

 mais moins facilement, aux borates de strontium et de baryum. Par l'action 

 de l'acide chlorhydrique, au rouge vif, on obtient quelques lamelles de 



(') Calculé : B^O', aS.io; SnOS 54, 5o; CaO, ao,4o. 

 Trouvé : B-0', 24,86; SnO=, 54, 18; CaO, 19,96. 



